Pengaruh Penambahan Silika dari Abu Cangkang Kelapa Sawit pada Basis Gigi Tiruan Resin Akrilik Polimerisasi Panas terhadap Kekuatan Transversal
The Effect of Silica Addition from Palm Kernel Shell Ash on Heat-Cured Acrylic Resin Denture Base to Transverse Strength
Ayu Mayang Sari Rangkuti, Siti Wahyuni
Departemen Prostodonsia, Fakultas Kedokteran Gigi, Universitas Sumatera Utara, Indonesia Correspondence email to: mayangrangkuti@gmail.com
Received: 15 July 2022; Revised: 12 October 2023; Accepted: 22 October 2023; Published: 27 October 2023

## ABSTRAK
Meskipun resin akrilik polimerisasi panas (RAPP) sekarang menjadi resin akrilik paling populer yang digunakan untuk basis gigi tiruan, kualitas mekaniknya yang buruk membuatnya rentan terhadap retak. Untuk meningkatkan kekuatan mekanik terutama kekuatan transversal dapat digunakan abu cangkang sawit  yang  secara  alami  mengandung  silika.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh kekuatan transversal pada gigi tiruan RAPP yang dimodifikasi dengan penambahan silika 2% dan 5% dari abu cangkang sawit. Sampel penelitian resin akrilik polimerisasi panas dikelompokkan  menjadi tiga kelompok (kelompok A tanpa penguat, kelompok B dengan silika 2%, dan kelompok C dengan silika 5%) dan berbentuk persegi panjang dengan ukuran 65x10x2,5 mm sebanyak 33 sampel dengan setiap kelompok berjumlah 11 sampel. Evaluasi kekuatan transversal menggunakan Universal Testing Machine .  Tes  ANOVA  dan  LSD  digunakan  untuk  menilai  data.  Kekuatan  transversal  yang  terukur adalah 74,13 ± 7,40 MPa tanpa penguat, 86,10 ± 10,02 MPa dengan silika 2%, dan 98,09 ± 8,52 MPa dengan silika 5%. Hasilnya, jelas bahwa basis gigi tiruan RAPP yang diperkuat dengan silika 5% dari abu cangkang sawit memiliki nilai kekuatan transversal yang lebih besar daripada basis yang diperkuat dengan silika 2%.
Kata kunci: akrilik polimerisasi panas, silika, abu cangkang kelapa sawit, kekuatan transversal

## ABSTRACT
Although heat polymerized acrylic resin (RAPP) is currently the most popular acrylic resin used for denture bases, its poor mechanical qualities make it prone to cracking. Palm shell ash can be used to increase mechanical strength, especially the transverse strength, which naturally contains silica. This study aims to determine the effect of transverse strength on modified RAPP dentures by adding 2% and 5% silica from palm shell ash. The hot polymerized acrylic resin research samples were grouped into  three  groups  (group  A  without  reinforcement,  group  B  with  2%  silica,  and  group  C  with  5% silica) and were rectangular in shape with a size of 65x10x2.5 mm in a total of 33 samples with each group  totalling  11  samples.  The  evaluation  of  transverse  strength  was  using  the Universal  Testing Machine . ANOVA and LSD tests were used to assess the data. The measured transversal strengths of the sections were 74.13 ± 7.40 MPa without reinforcement, 86.10 ± 10.02 MPa with 2% silica, and 98.09 ± 8.52 MPa with 5% silica. As a result, the RAPP denture base reinforced with 5% silica from palm shell ash has a more excellent transverse strength value than the base reinforced with only 2% silica.
Keywords: hot polymerized acrylic,  silica, palm shell ash,  transverse strength

## PENDAHULUAN
Gigi  tiruan  yang  dapat  dilepas  dan dipasang kembali oleh pasien dikenal sebagai gigi  tiruan  lepasan,  dan  berfungsi  untuk menggantikan  satu  gigi  yang  hilang  atau seluruh  gigi. 1 Basis  adalah  bagian  dari  gigi tiruan  lepasan.  Resin  akrilik  polimerisasi panas  adalah  bahan  yang  paling  sering digunakan  untuk  basis  gigi  tiruan.  Untuk menyelesaikan  proses  polimerisasi,  resin akrilik  polimerisasi  panas  harus  dipanaskan. 2 Resin  akrilik  polimerisasi  panas  memiliki beberapa  keunggulan,  seperti  estetika  yang baik,  memiliki  daya  serap  air  yang  relatif rendah,  mudah  dalam  manipulasi,  relatif murah  dan  perubahan  dimensi  yang  kecil. 3 Selain  kelebihannya,  beberapa  kelemahan resin  akrilik  polimerisasi  panas  yaitu penyusutan dan ketahanan abrasi yang buruk. 4 Resin  akrilik  polimerisasi  panas  sering mengalami  porositas  sehingga  kekuatan  dan kekerasannya  berkurang , menyebabkan  retak atau  fraktur  pada  basis  gigi  tiruan  setelah beberapa kali pemakaian. 5 Upaya  untuk  mencegah  terjadinya fraktur  salah  satunya  dengan  penambahan bahan  penguat.  Bahan  penguat  secara  umum berasal  dari  kimia  maupun  dari  alam. 6 Salah satu bahan penguat dari alam yang banyak dari lingkungan  sekitar  berasal  dari  cangkang kelapa  sawit.  Cangkang  kelapa  sawit merupakan  produk  limbah  padat  yang  kurang dimanfaatkan  dari  proses  ekstraksi  minyak sawit.  Limbah  dari  produksi  minyak  sawit meningkat seiring dengan ekspansi industri. 7 Produk  sampingan  dari  pembakaran cangkang  sawit,  yang  dikenal  sebagai  abu cangkang sawit, kaya akan silikat. Selanjutnya,  abu  sawit memiliki  Kation Anorganik seperti Natrium dan Kalium. 8 Abu yang  dihasilkan  dari  pembakaran  cangkang sawit memiliki konsentrasi silika hingga 60% berat, berdasarkan berat keseluruhan cangkang sawit. 9 Berdasarkan  hasil  penelitian  Song (2011) dengan penambahan 2% menyebabkan partikel SiO2  akan bergabung dengan matriks polimer  RAPP sehingga menyebabkan adanya adhesi antar nanopartikel SiO2 dengan matriks polimer  yang  dapat  meminimalkan  terjadinya proses cracking dan  meningkatkan  kekuatan transversal. 10
Menurut  hasil  penelitian  Alnamel 11 kekuatan  impak  dan  kekuatan  transversal
dapat  ditingkatkan  ketika  silika  ditambahkan ke  resin  akrilik  polimerisasi  panas  pada konsentrasi  3%  dan  5%,  untuk  digunakan dalam  basis  gigi  tiruan,  sedangkan  pada konsentrasi 7% kekuatan impak dan kekuatan transversal mengalami penurunan. 11 Penelitian ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh kekuatan  transversal  basis  gigi  ttiruan  RAPP dengan  penambahan  silika  2%  dan  5%  dari abu cangkang sawit.

## METODE
Studi ini adalah eksperimen laboratorium  terkontrol  dimana  hanya  dinilai berdasarkan  fakta.  Sampel  penelitian  yang sesuai  dengan  ISO  1567:1999  adalah  resin akrilik  terpolimerisasi  panas  (QC-20)  yang terbentuk  dari  stainless  steel  bentuk  persegi panjang.  Sebanyak  33  sampel  dengan  setiap kelompok berjumlah 11 sampel yang masing- masing  berukuran  65  x  10  x  2,5  mm  dibagi menjadi  tiga  kelompok  untuk  dianalisis. Kelompok  A  tanpa  penambahan  bahan penguat,  Kelompok  B  yang  ditambahkan silika  dengan  konsentrasi  2%,  dan  kelompok C yang ditambahkan silika dengan konsentrasi 5%.
Pembuatan sampel menggunakan model induk sebanyak  3  buah  untuk  1  kuvet.  Dimensi model  utama  adalah  65  mm  x  10  mm  x  2,5 mm  dan  terbuat  dari  stainless  steel  diolesi dengan vaselin lalu  dibenamkan  sampai permukaan  model  induk  rata  dengan  adonan gips  keras  dengan  perbandingan  300  gr:  90 mL  pada  kuvet  bawah.  Setelah  gips mengering,  kuvet  bawah  diolesi  dengan vaseline  lalu  kuvet  atas  direkatkan  dengan kuvet  bawah  dan  kuvet  atas  diisi  dengan adonan gips. Buka kuvet dan keluarkan model induk  dari  kuvet.  Oles  permukaan  gips  dan mold  dengan cold  mold  seal .  Kelompok  A aduk  bubuk  dan  cairan  dengan  perbandingan 3:1  dalam  pot  porselen  hingga  mencapai fase dough stage . Kelompok B dan C pengadukan bubuk dan cairan ditambahkan dengan partikel ekstrak  silika  abu    cangkang  kelapa  sawit. Partikel  ekstrak  silika  abu  cangkang  kelapa sawit  dicampurkan  ke  dalam  bubuk  dan dilakukan  sonikasi  dengan  menggunakan  alat sonikator  selama  3  menit  dengan  kecepatan 250  rpm  untuk  memecah  partikel  silika  yang menggumpal.  Kemudian  bubuk  yang  sudah ditambahkan  partikel  silika  diaduk bersama
cairan  dengan  perbandingan  3:1  sampai mencapai  fase dough  stage .  Isi  mold  dengan resin  ke  dalam  cetakan,  kemudian  plastik cellephone digunakan untuk melapisi permukaannya . Kuvet ditutup, ditekan perlahan-lahan dengan pres hidrolik mencapai 1000psi,  lalu  buka  kuvet,  keluarkan  Plastik Cellephone  dan  bersihkan  akrilik  yang berlebihan  dengan  menggunakan  lekron . Tutup kembali kuvet atas dan berikan tekanan hidrolik  2200  psi  di  atasnya.  Untuk mempertahankan  kuvet  (atas  dan  bawah) setelah  dipastikan  baut  kuvet  terpasang dengan benar, alat dibiarkan selama 30 menit.

## Proses Kuring
Kuvet  ditempatkan  dalam  waterbath dengan suhu 74 ºC selama 90 menit, kemudian menjadi  100  ºC  selama  30  menit.  Sampel didinginkan pada suhu kamar, dirapikan bagian berlebih  dengan  bur frasser kemudian dihaluskan dengan rotary grinder dibawah air mengalir.
Prosedur Ekstrak Silika Setelah dibilas, cangkang kelapa sawit dijemur. Hancurkan cangkang kelapa menggunakan  blender  lalu  ayak  dengan Ayakan  200  mesh.  Lakukan  pemurnian sampel  cangkang  kelapa  sawit  dengan proses leaching ,  dengan  perendaman  selama  2  jam dalam  HCl  10%.  Sampel  disaring,  kemudian dikeringkan  selama  satu  jam  pada  suhu  150 ºC.  Lalu  diarangkan  pada  tanur  dengan  suhu 350℃  selama  3  jam.  Kemudian  diabukan  2 jam  dalam  tungku  900°C.  Abu  kemudian direndam  selama  24  jam  dalam  1,2  M  HCl. Abu  lalu  disaring  dan  dikeringkan  pada  suhu 100℃ kemudian direndam dengan NaOH 4M. Setelah  direndam,  abu  ditanur  pada  suhu 500℃  selama  3  jam.  Lalu  dilarutkan  dengan aquadenim  dan  didiamkan  selama  12  jam. Kemudian  disaring  untuk  mendapatkan  filtrat natrium silikat (Na2SiO3). Gel putih terbentuk setelah  diteteskan  filtrat  yang  dihasilkan dengan  HCL  1M  sambil  diaduk  selama  24 jam.  Serbuk  silika  dibuat  dengan  cara menyaring  gel  kemudian  dikeringkan  dalam oven panas selama 2 jam 120ºC. Serbuk  silika yang  dihasilkan kemudian dihaluskan dengan ditanur  pada  suhu  600℃  selama  3  jam. kemudian  dihaluskan  dengan  ditanur  pada suhu 600℃ selama 3 jam.

## Pengujian Kekuatan Transversal
Pengujian  dijalankan  pada Universal Testing Machine dengan kecepatan crosshead 5 mm/menit dan jarak tumpuan 50 mm. Garis tengah  ditarik  dan  nomor  diberikan  untuk setiap  sampel.  Sampel  kemudian  diposisika secara  vertikal,  dengan  ujungnya  bertumpu pada  pegangan  yang  kuat  pada  peralatan pengujian,  dan  alat  tersebut  digunakan  untuk memberikan  tekanan  merata  di  sepanjang garis  tengah  sampel  hingga  sampel  patah. Nilai  yang  ditentukan  oleh  tes  akan ditampilkan di layar dan dicatat sesuai dengan kelompok tes. Setelah itu dilakukan perhitungan  kekuatan  transversal  dengan satuan  MPa. One-way  analysis  of  variance (ANOVA)  digunakan  untuk  menentukan apakah  penambahan  silika  2%  atau  5%  dari abu  cangkang  sawit  ke  basis  gigi  tiruan  resin akrilik  polimerisasi  panas  berpengaruh  pada kekuatan  transversal,  dan  uji  LSD  ( Least Significant  Different )  digunakan  untuk menentukan  kelompok  perlakuan  mana  yang memiliki perbedaan bermakna.

## HASIL
Analisis univariat dilakukan pada rata- rata  dan  standar  deviasi  kekuatan  transversal basis gigi tiruan dari resin akrilik polimerisasi panas.  Kekuatan  kelompok  transversal  (A): rata-rata dan standar deviasi adalah 74,13±7,40  MPa,  kelompok  penambahan silika  2%(B)  adalah  86,10±  10,02  Mpa,  dan kelompok  penambahan  silika  5%  (C)  adalah 98,09 ± 8,52 Mpa.(Tabel 1) Uji  Shapiro-Wilk  (dilakukan  jika ukuran  sampel  kurang  dari  50)  digunakan untuk  memeriksa  normalitas  data sebelum  uji Anova  digunakan  untuk  menguji  pengaruh penambahan  silika  2%  dan  5%  dari  abu cangkang  sawit  pada  akrilik  polimerisasi panas  terhadap  kekuatan  trasnversal. Tingkat signifikansi  uji  normalitas  data  untuk kelompok  yang  dilakukan  uji  kekuatan transversal  tanpa  penambahan  bahan  penguat pada basis gigi tiruan RAPP adalah p = 0,052, sedangkan kelompok yang ditambahkan silika 2%  dan  5%  pada  basis  gigi  tiruan  RAPP, menerima  tingkat  signifikansi  masing-masing p=  0,73  dan  p=  0,59.  Hasil  uji  normalitas secara signifikan p>0,05 menunjukkan bahwa data berdistribusi normal. Selanjutnya digunakan uji Levene untuk mengetahui data
homogen  atau  tidak,  dan  hasilnya  p  =  0,43 (p>0,05), menunjukkan bahwa data homogen. Penelitian  dilanjutkan  dengan  ANOVA satu
arah  (Tabel  2).  Tes  LSD  digunakan  untuk mengetahui  pasangan  perlakuan  mana  antar kelompok yang berbeda bermakna (Tabel 3). Tabel 1. Kekuatan transversal basis gigi tiruan RAPP sebelum dan sesudah penambahan 2% dan 5% silika abu cangkang kelapa sawit. Kekuatan transversal (MPa) Nomor Sampel Kelompok A Kelompok B Kelompok C 1 75,26 85,72 88,08 2 74,16 86,58 102,96 3 66,91* 82,30 92,27 4 76,13 100,20 92,29 5 68,23 76,35 86,56* 6 67,83 79,55 103,75 7 68,87 91,63 97,17 8 90,84** 70,97* 111,95** 9 83,88 95,20 110,53 10 72,54 101,32** 99,78 11 70,73 77,28 93,67 ̅ ± SD 74,13 ± 7,40 86,10 ± 10,02 98,09 ± 8,52 Keterangan : * = nilai terkecil, ** = nilai terbesar Tabel 2. Nilai kekuatan transversal basis gigi tiruan RAPP tanpa silika, silika 2% dan 5% dari abu cangkang kelapa sawit. Kelompok Kekuatan transversal basis gigi tiruan RAPP (MPa) p
Tabel 3. Uji LSD kekuatan transversal basis gigi tiruan RAPP tanpa silika, silika 2% dan 5% dari abu cangkang
kelapa sawit. Kelompok A (Tanpa silika) B (Silika 2%) C (Silika 5%) A (Tanpa silika) - 0,003* 0,001* B (Silika 2%) 0,003* - 0,003* C (Silika 5%) 0,001* 0,003* - N 𝒙 SD A (Tanpa penambahan silika) 11 74,13 7,40 B (Silika 2%) 11 86,10 10,02 0,001* C (Silika 5%) 11 98,09 8,52

## PEMBAHASAN
Nilai  kekuatan  transversal  basis  gigi tiruan resin akrilik polimerisasi panas (Tabel 1) dapat  bervariasi  disebabkan  oleh  beberapa faktor  diantaranya  proses  pembuatan  sampel yang  tidak  dapat  dikendalikan,  salah  satunya dikarenakan  pencampuran  antara  monomer dan polimer bahan basis gigi tiruan RAPP tidak dilakukan    secara    bersamaan    untuk    semua sampel dan teknik pengadukan yang dilakukan secara  manual  menyebabkan  kecepatan pengadukannya  tidak  dapat  dikendalikan dengan  sempurna.  Ferasima  R.  dkk,  (2013) menyatakan  teknik  pengadukan  yang  manual dapat  menyebabkan  terperangkapnya  udara  di dalam  matriks  bahan  basis  gigi  tiruan  RAPP sehingga  dapat  terjadi  porositas  yang  dapat mempengaruhi  kekuatan  impak dan  transversal bahan  basis  gigi  tiruan  RAPP. 10 Pada  saat pemolesan  sampel  menggunakan rotary grinder kekuatan  penekanan  yang  berbeda  - beda  juga  dapat  menyebabkan  perbedaan kerataan  permukaan  pada  setiap  sisi  sampel yang  akan  memengaruhi  kekuatan  transversal basis  gigi  tiruan  RAPP  yang  dihasilkan sehingga  diperlukan  pembuatan  pengunci pegangan agar lebih stabil.
Pengaruh penambahan silika konsentrasi 2% dan 5% pada bahan basis gigi tiruan RAPP terhadap  kekuatan  transversal  terjadi  karena partikel silika memiliki interaksi yang kuat dan adhesi  yang  baik  terhadap  polimer  RAPP. Partikel  silika  dapat  bereaksi  secara  kimia dengan gugus -COOR dari polimer RAPP saat proses  polimerisasi  bahan  dengan  gugus karbonil  (-C=O)  dan  hidroksil  (-OH), permukaan  silika  dapat  membuat  ikatan hidrogen,  nanopartikel  silika  membentuk crosslinking dengan polimer RAPP  dan  Gugus COOR    dari    polimer    RAPP.  Partikel  silika dan  polimer  RAPP  dapat  membentuk sambungan  antarmuka  karena  gaya  kohesif yang kuat. Lapisan antarmuka yang terdiri dari rantai  makromolekul  yang  fleksibel  terbentuk karena  adanya  interaksi  yang  kuat  antara keduanya.  Partikel  silika  dapat  menyerap  ion dan  molekul  dari  polimer  RAPP,  dapat membantu menghindari retak dan meningkatkan  kekuatan  transversal  bahan dasar gigi tiruan. 12 Matriks  polimer  yang  mengalami tekanan   besar  dari  partikel    pengisi   dapat
menyebabkan menurunnya kekuatan
transversal akibat perubahan modulus elastisitas  dari  resin.  Tingginya  persentase partikel  pengisi  mencegah  terbentuknya  udara dan kelembapan yang terperangkap, mengurangi  kekuatan  transversal  karena matriks polimer berada dibawah, maka silikon dioksida  berperan  sebagai  faktor  pengganggu dalam integritas matriks polimer. 13 Peningkatan  sifat  mekanik  resin  akrilik  pada konsentrasi  rendah  dapat  dikaitkan  dengan penambahan silikon dioksida (SiO2) nanopartikel  pada  konsentrasi      rendah menyebabkan distribusi nanopartikel homogen dalam  ruang  matriks  polimer  sehingga nanopartikel  dan  matriks  polimer  saling berikatan,  kekuatan  fleksural  meningkat  dan meminimalkan  keretakan. 13 Menurut  Hong 14 bahwa  menambahkan  elemen  penguat  seperti nanopartikel SiO 2 ke bahan dasar resin akrilik polimerisasi panas akan meningkatkan kekuatan  mekanik.  Sekaligus  peningkatan kekuatan  impak,  kekuatan  fleksural,  dan kekuatan  transversal.  Hal  ni  karena  beban mendistribusikan nanopartikel silikon dioksida secara  merata  di  seluruh  dasar  RAPP, meningkatkan  kekakuan,  kekuatan  di  satu tempat  dan  kemampuannya  untuk  menyerap energi. 14
Partikel SiO 2 konsentrasi 5% ditambahkan  pada  bahan  basis  gigi  tiruan RAPP, dan hasilnya menunjukkan peningkatan kekuatan  transversal.  Hal  ini  dikarenakan partikel SiO 2 memiliki distribusi yang baik dan ukuran yang sangat halus hingga memungkinkan  partikel  nano  untuk  masuk  di antara  rantai  linier  makromolekul  polimer. "transformasi  kekuatan"  atau  "penguatan transformasi"  mengacu  pada  proses  di  mana kekuatan  transversal  ditingkatkan.  Karena tekanan  internal  yang  meningkat,  keretakan akan  terjadi saat tekanan meningkat . Cracking terjadi  karena  matriks  resin  yang  telah ditambahkan partikel SiO 2 akan bertransisi dari fase  tetragonal  ke  fase  monoklinik,  menyerap energi  dan  mencegah  kerusakan  dalam prosesnya.  Karena  pembuatan  ikatan  silang atau  koneksi  supra-molekul  yang   menutupi partikel  nano,  partikel  nano  sekarang menempati  bagian retakan,  berkontribusi  pada peningkatan kekuatan secara keseluruhan.
Nanopartikel  SiO 2 lebih  efektif  dalam mencegah retak karena didistribusikan sedemikian rupa sehingga mengisi kekosongan antara rantai makromolekul linier polimer, dan gerakan segmental makromolekul juga dibatasi.  Akhirnya,  kekakuan  dan  kekuatan material  dapat  ditingkatkan.  Proses  ini bertanggung  jawab  atas  peningkatan  daya tahan  basis  gigi  tiruan  terhadap  tekanan ekstraoral dan tekanan pengunyahan. 15

## SIMPULAN
Basis  gigi  tiruan  RAPP  dengan penambahan konsentrasi silika
5% menunjukkan  nilai  kekuatan  transversal tertinggi  dibandingkan  dengan  penambahan konsentrasi silika 2% dan tanpa bahan penguat. Untuk  mengurangi  limbah  cangkang  kelapa sawit,  silika  yang  diekstraksi  dari  abu cangkang  dapat  digunakan  sebagai  bahan penguat.

## DAFTAR PUSTAKA
1. Wahjuni  S,  Mandanie  SA.  Pembuatan
Protesa  Kombinasi  Dengan  Castable Extracoronal Attachments (Prosedur Laboratorium). Jour.Voc.HS 2017;
1(2):75-81.
2. Khurshid  z,  Sheikh  Z,  Zafar  MS.  Dental Materials (Principles and Applications) 3 rd ed. Pakistan: Paramount Books, 2018: 145.
3. Lubis  AD,  Putranti  DT.  Pengaruh penambahan aluminium oksida pada bahan basis  gigi  tiruan  resin  akrilik  polimerisasi panas  terhadap  kekerasan  dan  kekasaran permukaan.  B-Dent:  JKGUBaith  2019; 6(1): 1-8.
4. Pantow FP, Siagian KV, Pangemanan DH. Perbedaan  Kekuatan  Transversal  Basis Resin  Akrilik  Polimerisasi  Panas  pada Perendaman  Minuman  Beralkohol  dan Aquades. J-eG 2015; 3(2): 398-402.
5. Salim  S.  Various  curing  methods  on transverse strength of acrylic resin. Dent J 2010; 43(1): 40-3.
6. Asroni,  Handono  SD.  Kaji  eksperimen variasi  jenis  serat  batang  pisang  untuk bahan komposit terhadap kekuatan mekanik. J Teknik Mesin Univ.
Muhammadiyah  Metro.  2018:  7(2);  214-
21.
7. Perdana  M,  Nurzal.  Pengaruh  Fraksi Volume  Komposit  Serbuk  Cangkang Kelapa  Sawit/epoksi  Terhadap  Kekerasan dan Laju. JIT 2019; 13: 45-54.
8. Al-alang AM, Fadhilllah. Analisis Pengaruh  Pemberian  Cangkang  Kelapa Sawit Terhadap Nilai Parameter Batubara. J Bina Tam 2020; 5(1): 190-99.
9. Pausa Y, Malino MB, Arman Y. Optimasi Tingkat Kemurnian Silika, SiO2, Dari Abu Cangkang  Sawit  Berdasarkan  Konsentrasi Pengasaman. Prisma Fisika 2015; 3(1): 1-4
10. Song R, Fiao X, Long L. Improvement of mechanical and antimicrobial properties of denture base resin by nano-titanium dioxide and nano-silicon dioxide particles. Pigmen and Resin Technology 2011; 40(6): 393-4.
11. Alnamel HA, Mudhaffer M. The effect of Silicon di oxide Nano -Fillers
reinforcement  on  some  properties  of  heat cure polymethyl methacrylate denture base material. J Bagh Collage Dent 2014; 26(1): 32-6.
12. Ferasima  R,  dkk.  Pengaruh  penambahan serat  kaca  dan  serat  polietilen  terhadap kekuatan impak dan transversal pada bahan basis  gigi  tiruan  resin  akrilik  polimerisasi panas. IDJ 2013; 2(1): 27-36.
13. Karci,  M.,  Demir,  N.,  Yazman,  S. Evaluation  of  Flexural  Strength  of Different Denture Base Materials Reinforced with Different Nanoparticles. J. Prosthodont. 2019; 28 (5), 572–579.
14. Fu  SY,  et  al.  Effects  of  particle  size, particle/matrix  interface  adhesion  and particle  loading  on  mechanical  properties of particulate-polymer composites.
Elseveir Ltd 2008; 933-61.
15. Ihab  NS,  Moudhaffar  M.  Evaluation  the effect of modified nano-fillers addition on some  properties  of  heat  cured  acrylic denture base material. J Bagh College Dent. 2011; 23(3): 23-9.